A.17. ENSAIO DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS DO COMPÓSITO Em projetos dos tipos GNC-2, GNC-3 e GNC-4, o compósito de um cilindro acabado, provido de revestimento de proteção, é entalhado na direção longitudinal. Os entalhes não devem ultrapassar os limites da inspeção visual, indicados pelo fabricante. O cilindro entalhado é então sujeito a 3 000 ciclos de pressão de não mais de 2 MPa a não menos de 26 MPa, seguidos de 12 000 ciclos adicionais à temperatura ambiente. O cilindro não deve apresentar fugas nem rutura durante os primeiros 3 000 ciclos, mas pode ocorrer ruína por fuga durante os últimos 12 000. Todos os cilindros que concluam este ensaio devem ser destruídos. A.18. ENSAIO DE FLUÊNCIA A ALTA TEMPERATURA Este ensaio é exigível em todos os projetos do tipo GNC-4 e ainda em todos os projetos dos tipos GNC-2 e GNC-3 em que a temperatura de transição vítrea da matriz resinosa não ultrapasse em, pelo menos, 20 °C a temperatura máxima de projeto do material indicada no ponto 4.4.2 do anexo 3-A. Um dos cilindros acabados deve ser ensaiado do seguinte modo: a) O cilindro é pressurizado a 26 MPa e mantido à temperatura de 100 °C durante, no mínimo, 200 horas; b) No final do ensaio, o cilindro deve cumprir o previsto relativamente aos ensaios A.11 (expansão hidrostática), A.10 (fugas) e A.12 (rutura) supra. A.19. ENSAIO DE FLUÊNCIA ACELERADA